med caustik Ammoniak, falde denetthvitt 

 åmne, som extraherades med ofverskjutande 

 fallningsmedlet hvarefter det olösta samlades, ^ 

 utlutades *), glödgades, och vågde 0,405 

 g:m, var gulgrått, samt reducerades lått, med 

 Soda på kol for blåsroret, till Tenn. 

 O Den ammoniakaliska vätskan var hogbla; 

 ofvermåttad med Saltsyra utfaldes derurpå 

 blankt jern, all kopparen metallisk; hvil- 

 ken strängt torkad vågde 3536 g:m. 

 Enligt den nu anförde analys, bestod den 

 ptofvade metallmassan af följande beståndsdelar: 



på 100 delar. 

 Koppar ur C — 2,53^ — 

 Tennoxid \xt A — 0,005 — 

 ur 5 — 0,405 — 0,410 



39,46 — 

 Forlust 00,54 — 



84 



► 50» 



-13. 



60. 



98 



,10. 



I 



90. 



3 gramm. — 100 delar. 



Den fSrlust af x , 90 procent som år uppta- 

 gen, bor okas med Tenn-oxidens halt af Syre; 

 denna bor, ehuru oxidens färg var grågul, beräk- 

 nas efter gula oxidens syihalt, emedan vid fin- 

 rifning ett gult pulver åfven af denna oxiden er.i 

 hålls. Således fas följande beståndsdelar af metal- 

 lisk natur: 



Koppar — 84*50 procent. 

 Tenn — 10,70 == 95,20. 



Forlust — 4,80. 



100. 



♦5 Dä enligt Hr Prof. Berzelii uppgift Tenn-oxid vid ut- 

 lutnin^ar rsed bara vatten l6ses deraf , som ej sker di Tatt- 

 net försattes med nigot Alkali , så iakttogs härvid den får- 

 sigtigbet, at ntluts-vattuen hollos Ammoniakaliska, hvar- 

 igenom Siven ingen T^nn-oxid märkbart medföljde dem. 



